R. Beck u. W. Luzi, Ueber die Bildung von Graphit. 37 



auf das vollkommenste auswäscht und schliesslich die zurück- 

 bleibende Substanz bei ca. 110° trocknet, so zeigt sie zwar 

 noch das Aussehen von gewöhnlichem Graphit, hat aber doch 

 eine bemerkenswerthe Veränderung erlitten. Erhitzt man 

 nämlich diese so behandelte graphitähnliche Substanz bis zur 

 beginnenden Eothglut, so entweichen Gase und die Masse 

 bläht sich um das acht- bis zehnfache ihres ursprünglichen 

 Volumens in höchst charakteristischer Weise auf. Es ent- 

 stehen dabei eigenthümliche wurmähnliche Gebilde. Auch 

 beim Kochen des Ticonderogagraphites mit concentrirter, rother, 

 rauchender Salpetersäure allein ohne Zusatz von chlorsaurem 

 Kali erhält man nach meinen Versuchen diese beim Erhitzen 

 sich aufblähende Substanz. Es wurden nun ein Theil des 

 aus dem Chiastolithschiefer isolirten Graphites mit concen- 

 trirter Schwefelsäure, ein anderer Theil mit concentrirter, 

 rother, rauchender Salpetersäure erhitzt, decantirt, beide Pro- 

 ben bis zur vollständigen Entfernung der Säure ausgewaschen 

 und sodann bei 110° getrocknet. Beide zeigten darauf beim 

 Glühen das charakteristische Aufblähen nicht. Dieser schein- 

 bare Widerspruch dürfte indessen durch gewisse Erfahrungen 

 gelöst sein, welche ich im Verlauf von noch nicht ganz ab- 

 geschlossenen chemischen Untersuchungen über Graphite und 

 graphitähnliche Substanzen habe machen können. Es gelang 

 nämlich, nachzuweisen, dass die in der Natur vorkommenden 

 und in Bezug auf ihre Reactionen bisher als völlig identisch 

 angesehenen Graphite gewissen Reagentien gegenüber äusserst 

 charakteristische Verschiedenheiten aufweisen, so dass eine 

 Trennung der natürlichen Graphite in scharf unterscheidbare 

 Gruppen zu Stande kommt. Es sei indessen über diesen 

 Gegenstand hier vorläufig nur hervorgehoben, dass das Aus- 

 bleiben der oben beschriebenen Graphitreactionen ein Beweis 

 gegen die graphitische Natur nicht mehr ist, da die unter- 

 suchte Substanz zu einer Gruppe von Graphiten gehört, bei 

 welchen die angegebenen Reactionen nicht eintreten. 



Was ferner den vorzüglich krystallisirten, auf S. 34 abge- 

 bildeten Graphit aus dem Graphitquarzit des Röhrsdorfer 

 Thaies betrifft, so ergab eine Analyse folgendes Resultat: 



Angewandt wurden 0.1710 g des herauspräparirten Gra- 

 phites. Derselbe ergab bei dem Verbrennen: 



